Be 1 . 91 질량 %, Ni 0 . 14 질량 %, Fe 0 . 04 질량 %, Co 0 . 30 질량 % 를 함유 하 고 잔부 가 구리 인 조성 을 가지 는 구리 합금 을 용융 제조 하 고 , 종형 반 연속 주조기 를 이용 하 여 주조 했 다 . 얻 어 진 주편 ( 두께 60 mm ) 을 고상선 보다 30 ℃ 이상 낮 은 온도 ( 합금 조성 에 의해 820 ~ 900 ℃) 로 가열 한 후 추출 하 고 , 열간 압연 을 개시 했 다 . 고상선 온도 는 , 각 조성 의 합금 에 대하 여 예비 실험 을 행함 으로써 파악 하 고 있 다 . 열간 압연 에 있 어서 는 , 700 ℃ 이상 의 온도 역 에서 의 압연 율 이 60 % 이상 이 되 며 , 또한 700 ℃ 미만 의 온도 역 에서 도 압 하 율 44 % 로 압연 이 행해 지 도록 패스 스케줄 을 설정 했 다 . 열간 압연 의 최종 패스 온도 는 600 ℃~ 400 ℃ 사이 에 있 다 . 주편 으로부터 의 전체 열간 압연 율 은 약 90 % 이 다 . 또한 상기 700 ℃ 미만 의 온도 역 에서 의 고온 압연 에 대해서 는 , 상기 공보 에서 는 상세 한 조건 이 분명 하 지 않 고 , 본원 출원 당시 에 일반 적 인 조건 인 형상 비 : 3 . 7 ~ 4 . 5 , 변형 속도 : 0 . 8 ~ 17 . 0 / 초 라고 하 는 조건 을 채용 하 여 행하 였 다 .